Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 33

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
4.3. Изпитване със сфера 227 g
4.3.1. Показатели за трудност при вторичните ха-
рактеристики
Не са включени вторични характеристики.
4.3.2. Брой на изпитваните проби
Предмет на изпитването са 20 квадратни проби със
страна 300 +10/-0 mm.
4.3.3. Метод на изпитването
4.3.3.1. Използва се методът, описан в т. 2.1 на раз-
дел II. Изпитват се 10 образеца при температура
+40 ± 2° С и 10 образеца при -20 ±2° С.
4.3.3.2. Височината на падане за различните катего-
рии по дебелина и маса на отделените фрагменти са
дадени в таблицата:
Дебелина
+40° С
-20° С
на изпит-
Височина Максимал-
Височина Максимал-
вания
на падане
но допус-
на падане
но допус-
проба
m (*)
тима маса
m (*)
тима маса
mm
на фрагмен-
на фрагмен-
тите g
тите g
е
9
12
8,5
12
5,5 е > 6,5
10
15
9
15
11
20
9,5
20
12
25
10
25
(*) Допуска се отклонение във височината на падане
+25/ -0 mm.
4.3.4. Представяне на резултатите
4.3.4.1. Приема се, че изпитването е дало задоволи-
телни резултати, ако са изпълнени условията:
—топката не преминава през изпитваната проба;
—изпитваната проба не се е счупила на няколко
части;
—ако междинният слой не е скъсан, теглото на ком-
понентите, отлепени от обратната страна на удара, не
надвишава съответните стойности, определени в
т. 4.3.3.2.
4.3.4.2. Серия от изпитвани проби, предоставена за
одобрение на типа на компонент, се смята за задоволи-
телна от гледна точка на изпитването със сфера 227 g,
ако едно от следващите условия е изпълнено:
4.3.4.2.1. не по-малко от 8 изпитвания са дали удов-
летворяващи резултати при всяка температура на из-
питване, или
4.3.4.2.2. когато повече от две изпитвания при всяко
температурно изпитване са дали незадоволителен ре-
зултат, следващите серии от изпитвания са проведени
върху нова серия от изпитвани проби и са получени
задоволителни резултати.
5. Изпитване на устойчивост към околната среда
5.1. Изпитване на устойчивост към износване
Изискванията по т. 4 на раздел II се отнасят за из-
питването с повторяемост 1000 пъти.
5.1.1. Представяне на резултатите
Безопасното стъкло се приема за удовлетворяващо
изискванията по отношение на устойчивостта на износ-
ване, ако разсейването на светлината не надвишава 2 %
в резултат на надраскване на изпитваната проба.
5.2. Изпитване на устойчивост на висока температура
Приложими са изискванията от т. 5 на раздел II.
5.3. Изпитване на устойчивост към въздействие на
светлина
5.3.1. Общи изисквания
Това изпитване се провежда само ако лаборатория-
та сметне, че това e необходимо предвид информация-
та, с която разполага за междинния слой.
5.3.2. Прилагат се изискванията по т. 6 на раздел II.
5.4. Изпитване на устойчивост на влага
Прилагат се изискванията по т. 7 на раздел II.
4. Оптични свойства
Изискванията, засягащи оптичните свойства по
т. 9 на раздел II, се прилагат за всички типове предни
стъкла.
 Раздел VI
Стъкла от пластово стъкло, различни от предни
стъкла (1)
1. Определяне на типа
Стъклата от пластово стъкло, различни от предни
стъкла, принадлежат към различни типови, ако се раз-
личават поне в едно от следващите основни или вто-
рични характеристики.
1.1. Основните характеристики са:
1.1.1. търговското наименование или марка;
1.1.2. категорията по дебелина на стъклото, при която
се намира номиналната дебелина “е”, като се допуска
отклонение ± 0,2.n mm от производителя (където n е
броят на слоевете на предното стъкло);
—категория I
                е І 5,5 mm
—категория II
5,5 mm < e І 6,5 mm
—категория III
6,5 mm < e
1.1.3. номиналната дебелина на междинния слой или
слоеве;
1.1.4. видът и типът на слоя или слоевете, напр. ПВБ
или друг материал от пластмаса на междинния слой;
1.1.5. всяка специална термична обработка, на коя-
то може да е бил подложен някой от слоевете.
1.2. Вторичните характеристики са:
1.2.1. видът на материала (полирано, плавко, листо-
во стъкло);
1.2.2. оцветяването (пълно или частично) на меж-
динния слой или слоеве (безцветни или оцветени);
1.2.3. оцветяването на стъклото(безцветни или
оцветени).
2. Основна информация
2.1. При стъклата от пластово стъкло, различни от
предни стъкла, изпитванията се провеждат върху плос-
ки проби, които са отрязани от действителни предни
стъкла или са изработени специално за целта. И в двата
случая изпитваните проби във всяко отношение строго
представят произвежданите предни стъкла, за които се
търси одобрение на типа на компонент.
2.2. Преди всяко изпитване пробите от пластово
стъкло се съхраняват не по-малко от четири часа при
температура от 23 ± 2° С. Изпитванията се започват,
колкото се може по-бързо, след като изпитваните про-
би се извадят от съда, в който са били съхранявани.
2.3. Изискванията на този раздел се смятат за из-
пълнени, ако стъклото, предоставено за одобрение на
типа на компонент, е със същия състав както предно
стъкло, което е вече одобрено по изискванията на раз-
дели V, VII или VIII.
3. Изпитване на безопасност при удар с глава
3.1. Показатели на сложност на вторичните харак-
теристики
Не са включени вторични характеристики.
3.2. Брой на изпитваните проби
Предмет на изпитването са шест образеца с разме-
ри 1100 Ч 500 (+25/-0) mm.
3.3. Метод на изпитването
3.3.1. Използва се описаният метод в т. 3 на раздел II.
3.3.2. Височината на падане е 1,5 m +0/ -5 mm. Тя се
увеличава на 4 m +25/-0 mm при изпитване на стъкла,
използвани при трактори като предни.
3.4. Представяне на резултатите
3.4.1. Смята се, че изпитването е дало задоволите-
лен резултат, ако са изпълнени условията:
3.4.1.1. изпитваната проба не издържа и се чупи на
многобройни, кръгообразни пукнатини, центрирани
приблизително около точката на удар;
3.4.1.2. допускат се разкъсвания на междинния слой,
но главата на манекена не преминава през тях;
3.4.1.3. няма големи фрагменти, отделени от меж-
динния слой.
(1) Този тип стъкла от пластово стъкло също могат да се
използват за предни стъкла на трактори